12 
2000 g zbytku amalgamačního smísilo se týmž způsobem s 1 kg 
žíravého vápna na 1 tunu a pak po 5 dní se působilo na ně 0-10 procentním 
roztokem kyanidu draselnatého, při čemž konstatována spotřeba 0-70 kg 
KCN na t. 
Výsledek pokusu tentokráte byl: 
2. Obsah zbytku amalgamačního. 7*5 g Au 11*0 g Ag na 1 t 
4. ,, ,, po vyluhování . 0*8 g Au 7*7 g Ag na 1 t 
extrahovalo se tedy . 6*7 g Au 3-3 g Ag na 1 í 
čili 89'4 % zlata a 30-0% stříbra. 
Veškeren výtěžek se vypočte: 
1. Obsah rudy surové . 16-5 g Au 12-0 g Ag na 1 t 
4. ,, zbytku po louhování . 0*8 g Au 7-7 g Ag na 1 t 
tedy vytěženo. 15*7 g Au 4-3 g Ag na 1 t 
čili 95-7°/ 0 zlata a 35-8 % stříbra. 
6000 g surové rudy prodrcené sítem č. 40 přežíháno v mufli a ob¬ 
drženo tím 5950 g praženiny se 16*8 g zlata a 13-2 g stříbra na tunu. 
4000 g praženiny amalgamovalo se se 400 g rtuti v uzavřeném kulovém 
mlýně po 4 hodiny a rtuť se pak vymyla. Obdrželo se 
5. Obsah rudy pražené . 16-8 g Au 13-2 g Ag na t 
6. ,, amalgamačního zbytku. 4*7 g Au 16*8 g Ag na i 
amalgamovalo se tedy. 12*1 g Au 0-0 g ig na í 
čili 72-0°/ o zlata. 
1500 g těchto odpadků amalgamačních smísilo se s 1*5 g žíravého 1 
vápna a po té se na ně působilo po 3 dni 0*10 procentním roztokem kyanidu 
draselnatého. Spotřeba cyankali byla 0-40 g na tunu. Výsledek byl 
6. Obsah zbytku amalgamačního. 4-7 g Au 16-8 g Ag na t 
7. ,, ,, po vyloužení. 0-7 g Au 6*6 g Ag na t 
tedy se extrahovalo . 4-0 g Ag 10-2 g Ag na t 
čili 85'2°/ 0 zlata a 60' 7% stříbra. 
Výtěžek celkový se vypočte: 
5. Obsah pražené rudy . 16-8 g Au 13*2 g Ag na i 
7. ,, zbytků po vyloužení. 0-7 g Au 6-6 g Ag na / 
vytěžilo se tedy. 16-1 g Au 6*6 g Ag na t 
čili 95'9% zlata a 50-0% stříbra. 
1000 g pražené rudy promývalo se teplou vodou, smísilo se 2*0 g 
nehašeného vápna (2-0 kg na ť) a pak po 5 dní působilo se na ně 0*30pro- 
XIX. 
